534 Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



kommt. Wellige Querstreifchen der Querschnittsfläche meist schmäler 

 oder doch nicht breiter als die sie trennenden dunkleren Zonen der 

 Grundmasse, häufig auch schmäler als der Durchmesser der Ringporen. 

 Ziemlich hart und schwer (spez. Lufttrockengewicht 0,74), grob- 

 faserig, elastisch, sehr schwerspaltig, fest und dauerhaft. 



Mikroskopischer Charakter wie oben angegeben. Die »un- 

 kenntlichen« Gefälle meist 0,04 — 0,06 mm weit, in den Querstreifen 

 gewöhnlich zwei- bis dreireihig, stellenweise auch mehrreihig oder ein- 

 reihig, Querstreifen selbst schmäler als die sie trennenden, oft doppelt 

 so breiten Zonen der Grundmasse. 



Ein sehr gutes Bau- und Werk-, insbesondere auch Wagnerholz, 

 die besten Kanonenlafetten und Hackklötze liefernd, zur Herstellung von 

 Gewehrschäften sehr geschätzt, in gemaserten Stücken namentlich für 

 die Möbeltischlerei wertvoll. 



2. Das Holz der Bergulme. 



Die Bergulme, auch Haselulme genannt, Ulmus montana Smith 

 (U. campestris L. Herb., U. scabra Miller), ist in Europa weniger weit 

 nach Süden, aber weiter nordwärts verbreitet, als die Feldulme und 

 gleich dieser auch in einem großen Teile Asiens zu finden, 



Holz dem der Feldulme im äußeren Ansehen gleich i), auch ebenso 

 hart, etwas leichtspaltiger, doch minder dicht (spez. Lufltrockengewicht 

 im Mittel 0,69) und auch in allen übrigen Eigenschaften jenem nach- 

 stehend. 



Mikroskopischer Charakter der des Feldulmenholzes. 



Das Holz wird wie das der Feldulme verwendet, aber weniger ge- 

 schätzt als dieses. 



3. Das Holz der Flatterulme. 



Die Flatterulme, Weißrüster, Ulmus effusa Willd. (ü. pechmculata 

 Foug., U. ciliata Ehrh.J, ist durch Mitteleuropa bis nach dem Orient 

 verbreitet, 



Holz mit sehr hellbraunem, nur den kleineren Teil (etwa ein Drittel) 

 des Stammhalbmessers einnehmenden Kern und verhältnismäßig breitem, 

 oft gelblichem Splint. Die hellen Querstreifchen der Querschnittsfläche 



i) Durchgreifende Verschiedenheiten im Holze beider Arten sind nicht an- 

 zugeben. Nach Kienitz (Danckelmanns Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, ■ISSa, 

 p. 48) soll sich die l^ernfärbung beim Holze der Bergulme erst nach der Fällung 

 einstellen. 



